SÉANCE DU lO JUILLET 1922. 99 



fusibles commence à 600° et s'étend au delà de la fusion du platine. Un four 

 à résistance métallique ne permet pas de réaliser les températures très éle- 

 vées. Comme four chauffé au moyen d'une résistance métallique, je dispose 

 d'un appareil dont la partie chauffante est formée par un cylindre hori- 

 zontal mesurant 34*^°^ de longueur et iS*"™ de diamètre. La résistance est 

 constituée par du ruban de platine suffisamment épais pour supporter 

 20 ampères en régime moyen sans accident. Avec une dépense de 

 1,5 kilowatt, on atteint facilement 65o° et avec le double on arrive au point 

 de cuisson de la porcelaine nouvelle de Sèvres, soit 1270°. Très commode 

 au laboratoire, ce four est limité comme maximum de température. Dès 

 qu'on veut atteindre et dépasser 1400**, il faut tellement surchauffer le pla- 

 tine qu'il se produit des accidents de volatilisation, tels que ceux signalés par 

 M. Guntz. Je n'ai donc pu avec cet appareil qu'étudier la faïence fine, le 

 grès et la porcelaine nouvelle de Sèvres. Comme dans un four de cet ordre 

 il n'y a pas ou presque pas de mouvement de gaz, les produits ne montrent 

 pas tout à fait le même aspect que ceux qui sortent des fours habituels 

 dans lesquels des phénomènes de réduction ou d'oxydation peuvent entrer 

 en jeu. 



Une pâte de faïence fine composée avec des matériaux de bonne qualité 

 cuit blanche, un grès ferrugineux cuit rouge et la porcelaine nouvelle de 

 Sèvres prend une teinte ambrée. Dans un four de cet ordre, il n'y a à 

 redouter aucune action oxydante, mais on n'a pas à sa disposition l'action 

 réductrice que peut fournir la première phase de la cuisson industrielle de 

 certains produits. En résumé, un four de cet ordre se prête très bien à des 

 essais de laboratoire concernant les pâtes, glaçures et émaux. 



Quand j'ai tenté de cuire de la porcelaine dure dont le point de cuisson 

 est de 100° plus élevé que celui de la porcelaine nouvelle, j'ai eu recours à 

 un four à charbon granulé. Ce four est disposé horizontalement comme le 

 précédent; seulement il est plus long et plus étroit. Il mesure 66'°^ de lon- 

 gueur et lo*^'" de diamètre. Le tube chauffant est en corindon aggloméré 

 avec une argile réfractaire. J'ai obtenu de bons résultats avec le corindon 

 provenant de la fabrication aluminothermique du chrome, convenablement 

 débarrassé des impuretés qu'il retient par lavage et traitement par les 

 acides sulfurique et chlorhydrique. 



Ce genre d'appareil consomme plus d'énergie que le précédent; il faut 

 dépenser 8 kilowatts pour atteindre la température de cuisson de la 

 porcelaine courante. Les techniciens, auxquels j'avais parlé de mes essais 

 de cuisson de porcelaine, étaient presque persuadés qu'il me serait très 



